VANADIUM 803 



en grains cristallins très fins, de forme indiscernable, mêlée 

 à du sable quartzeux. L'analyse du minéral lésa conduits à, la 



formule 



Va 2 (R2 U 2 03.K 2 + 3H 2 0, 



formule qui présente une analogie frappante avec celle que 

 nous avions nous-môme indiquée pour le précipité de vana- 

 date d'uranium et d'ammonium produit au laboratoire et 

 séché à 100° (voir ci-dessus, p. 792) : 



Va 2 (R2U 2 3 .(AzH'') 2 + H 2 0. 



Friedel et Cumenge nous ont fait l'honneur de nous dédier 

 ce minéral, recherché pour l'extraction de l'uranium et celle 

 du vanadium. L'exploitation avait porté sur 10 tonnes envi- 

 ron jusqu'en 1898; elle s'est continuée depuis cette époque. 



L'analyse de ce minerai sera donnée plus loin, au chapitre 

 de l'uranium. 



Analyse d'un vanadate de plomb 

 ( V anadinite , desclo izite , déchenite ...) 



Nous supposerons qu'il y ait à chercher dans le minéral trié 

 ou dans un minerai complexe de ce genre, avec l'acide vana- 

 dique et l'oxyde de plomb, du chlore, des acides phospho- 

 rique et arsénique, des oxydes de zinc, de fer, de manganèse 

 et peut-être de cuivre. 



On traite 1 gramme de matière en poudre fine par l'acide 

 azotique dilué; lorsqu'on a réussi à la dissoudre sans chauffer, 

 on ajoute de l'eau et on décante sur un filtre pour isoler la 

 partie insoluble, ordinairement quartzeuse, qu'on examine à 

 part, s'il y a lieu. 



On verse quelques gouttes d'azotate d'argent pour précipiter 

 le chlore, et on pèse AgCl. 



On se débarrasse du petit excès d'argent au moyen d'une 

 goutte d'acide chlorhydrique, puis on ajoute un peu d'acide 

 sulfurique et on évapore dans une capsule de porcelaine jus- 

 qu'à apparition des vapeurs blanches. 



